비커스 경도 에 대해서 는 , Ｃ 1220 와 각 발명 합금 에서 차 가 있 고 , 특히 내압 강도 에 영향 을 주 는 열 영향 부 ( 6 ) 와 가공 단부 ( 5 ) 에서 큰 차 가 있 다 . Ｃ 1220 에서 는 , 열 영향 부 ( 6 ) , 가공 단부 ( 5 ) 모두 50 정도 인데 반해 , 각 발명 합금 에서 는 열 영향 부 ( 6 ) 에서 130 ～ 150 , 가공 단부 ( 5 ) 에서 100 ～ 110 정도 로 되 어 있 다 . 이 비커스 경도 의 결과 는 재결정 률 과 도 충분히 일치 하 고 있 다 . 700 ℃, 20 초 가열 후 의 비커스 경도 는 , 원래 시료 의 열 영향 부 ( 6 ) , 가공 단부 ( 5 ) 보다 약 2 ～ 10 포인트 저하 되 어 있 을 뿐 , 모두 비커스 경도 90 이상 이 다 . 이 에 따라 , 내압 전열 용기 는 다른 동관 등 과 여러 가지 조건 으로 브레이 징 해도 , 높 은 강도 를 가진다고 생각 된다 . 또 , 가열 후 의 열 영향 부 ( 6 ) 의 재결정 률 은 , 모두 10 % 이하 이 며 , 높 은 내열 성 을 유지 하 고 있 다 .